( 229 ) 



M. Allard, directeur de la Monnaie de Bruxelles, a bien 

 voulu me faire préparer, dans les ateliers de Thôlel des 

 Monnaies, de très-grandes quantités d'argent par ce pro- 

 cédé, tel qu'il est prescrit pour obtenir l'argent d'essai. 

 Malgré tous les soins mis par M. Schoonjaos, dont j'ai eu 

 l'occasion de constater l'extrême babileté, l'argent produit 

 contenait des traces de cuivre, de fer et surtout du silicium. 

 En faisant avec un soin extrême l'analyse de l'argent ob- 

 tenu par la méthode de Gay-Lussac, j'ai trouvé , en opérant 

 sur deux cents grammes, que l'argent préparé ainsi ren- 

 ferme, après un traitement, de dix-neuf à vingt-trois cent 

 millièmes d'impuretés; après deux traitements, de treize 

 à dix-sept cent millièmes; après trois traitements, de 

 huit à dix cent millièmes. La comparaison de cet argent 

 avec du métal obtenu par d'autres procédés m'a conduit 

 absolument au même résultat. Parmi les déterminations 

 du rapport proportionnel de l'argent et du chlorure de 

 potassium , il y en a trois qui ont été faites avec de l'argent 

 préparé par la mélhode de Gay-Lussac, et l'impureté du 

 métal en ressort de la manière la plus évidente. M. Dumas 

 évalue à un dix millième les impuretés contenues dans 

 l'argent que lui a fourni la Monnaie de Paris. 



Sans oser l'aiïirmer, j'attribue la présence d'une quan- 

 tité si notable de silicium dans le métal préparé ainsi, à 

 l'action qu'exerce l'argent sur l'acide silicique. Il est pro- 

 bable qu'à la température nécessaire pour la fusion de 

 l'argent,. ce corps réduit l'acide silicique avec formation 

 de silicate et de siliciure d'argent. D'ailleurs, la présence 

 du charbon peut favoriser la réduction de l'acide silicique 

 et la formation du siliciure d'argent. Un fait certain et que 

 j'ai constaté un grand nombre de fois, c'est l'attaque de 

 l'acide silicique et des silicates par la vapeur de l'argent. 



